30 
П. А. ЗЕМЯТЧЕНСКІЙ. 
день выпали одновременно кристаллы NaC10 3 и NiS0 4 .6H 2 0. Первыхъ собрано 0,334 гр., 
а вторыхъ — 0,2165 гр. Кристаллы NaC10 3 имѣли смѣшанпый характеръ: часть имѣла 
тетраэдрическій, часть — кубическій и часть въ видѣ зеренъ. Послѣдніе ограничены широко 
развитыми гранями {НО}. Съ ними одинаково развиты грани { lTl } и {100}. 
( Въ растворѣ на 1 гр. NiS0 4 .7H 2 0 осталось 2,56 гр. NaC10 3 . 
Раствора осталось всего 1 к. с. Наблюдать въ немъ дальнѣйшій ходъ кристаллпзаціи 
не представлялось возможнымъ. При продолжительномъ стояніи онъ выдѣлилъ тетраэдри- 
ческіе кристаллы NaC10 3 , при этомъ слышенъ былъ рѣзкій запахъ хлора (хлорокиси?). 
Образованіе газа было настолько значительно, что появились на днѣ сосуда (у поверхности 
кристалловъ) крупные газовые пузыри, 
Итакъ, ходъ кристаллизаціи кратко представляется въ слѣдующемъ видѣ: 
Итоги. При отношеніи вѣсовыхъ количествъ NiS0 4 .7H 2 0 къШС10 3 1:25 габитусъ кристал- 
ловъ NaC10 3 кубическій; комбинаціонныя Формы: {Ш} развитъ большею частью значи- 
тельно, {110} наблюдается рѣдко. 
При отношеніи 1 : 22,9 габитусъ кубическій. Исключительно комбинація{100}и{іТі}. 
При отношеніи 1:21,7 габитусъ кубическій; комбинаціи {100} и{іТі}; {100},{lTl}, 
{ПО}. 
Растворъ дошелъ до отношенія 1 : 20,6. 
Послѣ этого NaC10 3 выдѣлился въ кристаллахъ тетраэдрическаго и кубо-тетраэдрпче- 
скаго габитуса, представляющихъ комбинаціи{Ш} и {100}. Отношеніе упало до 1 : 20,56, 
что отвѣчаетъ частичному отношенію безводной NiS0 4 1 : 53,7. Такимъ образомъ послѣднее 
отношеніе надо признать за начало рѣзкаго вліянія NiS0 4 на кристаллическій габитусъ 
NaC10 3 . 
Послѣ этого рѣзкое вліяніе NiS0 4 почти прекратилось, такъ какъ слѣдующая Фракція 
дала кристаллы кубическаго габитуса, хотя и въ комбинаціи съ широко развитыми гранями 
{111}. Грани {110} встречаются рѣже и развиты весьма слабо. Растворъ дошелъ до отно- 
шеиія 1 : 18,4. 
Послѣ этого вліяніе NiS0 4 снова обнаруживается, но въ болѣе слабой степени, чѣмъ 
это проявилось при отношеніи 1 : 20,56. Выдѣлявшіеся кристаллы имѣютъ гибптусъ кубо- 
тетраэдрическій или тетраэдрическій, но съ широко развитыми гранями {100}. Такъ шла 
кристаллизація до отиошенія 1:16,5 (частичное отношеніе 1:43,5), послѣ чего выпали 
опять кристаллы тетраэдрическаго габитуса (комбинаціи {111} п {100}. 
Послѣ этого выдѣляются кристаллы тетраэдрическаго и кубо-тетраэдрическаго габи- 
туса, къ которымъ присоединяются грани {ПО}; послѣднія по мѣрѣ уменыпенія отношенія 
NiS0 4 къ NaC10 3 становятся все шире и шире и при отношеніи 1 : 9,5 (частичное отно- 
шеніе 1 : 25,2) рядомъ съ кристаллами тетраэдрическаго габитуса появляются кристаллы, 
у которыхъ грани {111}, {100} и {110} развиты одинаково. 
ГІослѣ отношенія 1 : 9,5 выпали кристаллы исключительно тетраэдрическаго габитуса 
(комбинаціи {111}, {110} и {100}). 
